## PENGARUH VARIASI PEPTIZERS TERHADAP VISKOSITAS DAN SIFAT FISIK KOMPON KARET
L. A. Wisojodharmo, R. Fidyaningsih , D. A. Saputra dan D. A. Fitriani Pusat Teknologi Material - BPPT Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang Selatan
E-mail: lieswisojo@hotmail.com Diterima: 6 Januari 2016 Diperbaiki: 4 Maret 2016 Disetujui: 6 April 2016

## ABSTRAK
PENGARUH VARIASI PEPTIZERS TERHADAP VISKOSITAS DAN SIFAT FISIK KOMPON KARET . Karet alam memiliki sifat liat, kering dan sulit dicampur dengan bahan lain tanpa proses mastikasi, untuk mempermudah proses tersebut digunakan peptizer . Peptizer merupakan bahan bantu proses yang digunakan untuk mempercepat proses mastikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peptizers baik kimia dan fisika terhadap pemrosesan dan sifat fisik dari kompon karet. Peptizers kimia yang digunakan adalah aktiplast 8 dengan variasi komposisi 0; 0,01; 0,03; 0,05 dan 0,07 part per hundred rubber ( phr ), sedangkan peptizers fisika yang digunakan adalah processing oil dengan variasi 0; 1,5; 1,9; 2,3 dan 2,7. Kedua peptizers yang digunakan menunjukan kecenderungan yang sama yaitu semakin tinggi phr maka viskositas kompon karet semakin menurun, namun sifat fisiknya tidak terpengaruh.
Kata kunci : Peptizers , Mastikasi, Viskositas, Sifat fisik

## ABSTRACT

## EFFECT OF PEPTIZERS VARIATION ON VISCOSITY AND PHYSICAL PROPERTIES OF
RUBBER COMPOUND . Natural rubber has tough, dry and difficult proprety when mixed with other materials without mastication process, peptizer was used to simplyfy the mixing process. Peptizer is a process aid material used to accelerate the process of mastication . The purpose of this study was to determine the influence of both chemical and physical peptizers on processing and physical properties of the rubber compound. Aktiplast 8 was used as chemical peptizers chemical with a variety of compositions 0; 0.01; 0.03; 0.05 and 0.07 part per hundred rubber (phr) , while processing oil was used as physical peptizer with variation 0; 1.5; 1.9; 2.3 and 2.7 . The result shows that both peptizers had the same trend in which the higher the peptizer phr, the lower the viscosity of the rubber compound, but the physical properties were not affected .
Keywords : Peptizers, Mastication, Viscosity, Physical properties

## PENDAHULUAN
Karet merupakan material yang sangat luas pemanfaatannya dalam kehidupan, seperti peredam getaran [1], ban, isolator, pegas, kerajinan, peralatan rumah tangga dan bahkan juga sebagai agregat beton untuk mencegah keretakan [2]. Karet alam merupakan politerpena yang disintesis secara alami melalui polimerisasi enzimatik isopentilpirofosfat. Unit ulangnya adalah sama sebagaimana 1,4-poliisopren. Bentuk utama dari karet alam, terdiri dari 97% cis-1,4-isoprena, dikenal sebagai Hevea Rubber . Hampir semua karet alam diperoleh
dalam bentuk lateks yang terdiri dari 32-35% karet dan sisanya senyawa lain, termasuk asam lemak, gula, protein, sterol ester dan garam.
Karet alam (NR) diperoleh dari Hevea brasilensis merupakan polimer alam yang memiliki karakteristik unggul misalnya memiliki kekuatan tarik yang tinggi [3]. Karet, utamanya karet alam bersifat kering, liat, dan harus mengalami mastikasi sebelum di proses. Mastikasi karet alam dilakukan sebagai langkah awal pada proses preparasi vulkanisat karet alam. Sebuah proses dimana
Pengaruh Variasi Peptizers Terhadap Viskositas dan Sifat Fisik Kompon Karet ( L. A. Wisojodharmo )
elastomer dipecah menjadi matriks homogen dengan viskositas rendah [4].
Proses mastikasi biasanya dilakukan dengan menggunakan two-roll mill atau internal mixer . Sifat- sifat produk akhir sangat tergantung pada efisiensi mastikasi, yaitu waktu mastikasi dan suhu. Proses mastiksi dapat dipercepat dengan penambahan peptizer . Dengan bantuan panas dan tenaga, terjadilah perubahan fisik dan kimia yang bisa terlihat dari penurunan viskositasnya[5].
Peptizer merupakan bahan bantu proses yang digunakan untuk mempercepat proses mastikasi. Proses mastikasi adalah proses pelunakan karet. Mastikasi ada 2 jenis yaitu tanpa penggunaan peptizer dan dengan penggunaan peptizer [6]. Peptizer umumnya digunakan untuk menurunkan viskositas dari kompon mentah dengan cara proses pemecahan rantai molekul karet secara thermomekanikal dan thermooksidatif, namun penambahan peptizer tidak akan menyebabkan penurunan sifat fisiknya. Beberapa jenis peptizer yang umum digunakan antara lain: pentachlorothiophenol, phenyl hydrazine, diphenyl sulfides , dan xylyl mercaptan . Peptizer paling efektif digunakan pada karet alam, SBR dan polyisoprene , tetapi relatif tidak efektif pada karet sintetik lain [7]. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pengaruh dua jenis peptizer , yaitu peptizer kimia an peptizer fisika terhadap pemrosesan dan sifat fisik kompon karet.

## METODE PERCOBAAN

## Bahan dan Alat
Pada penelitian ini, karet alam yang digunakan adalah jenis RSS 1, sedangkan karet sintetis menggunakan butadiene rubber . Bahan pengisi berupa reinforcing filler carbon black N 220 diperoleh dari Cabot, bahan pengisi lain yang digunakan adalah silika. Bahan aditif berupa aktiplast 8 dan processing oil yang
berfungsi sebagai peptizer , ZnO dan asam stearat berfungsi sebagai aktivator, TMQ dan 6PPD sebagai antidegradant . Akselerator yang digunakan berupa CBS untuk mempercepat proses vulkanisasi menggunakan sulfur.
Variasi peptizer terdiri dari peptizer s kimia dan peptizer fisika. Peptizer kimia yang digunakan adalah aktiplast 8 dengan variasi komposisi 0; 0,01 ; 0,03 ; 0,05 dan 0,07 part per hundred rubber ( phr ) ditambah dengan peptizer fisika (1,9 phr ), sedangkan peptizer s fisika yang digunakan adalah processing oil dengan variasi 0; 1,5; 1,9; 2,3 dan 2,7 ditambah dengan peptizer kimia (0,03 phr ).

## Cara Kerja
Secara garis besar, penelitian dimulai dengan pencampuran bahan karet dalam kneader . NR dan peptizer dimastikasi selama 4 menit, kemudian bahan tambahan lain seperti filler, aktivator dan antidegradant dimasukkan dan dicampur selama 6 menit, selanjutnya processing oil dimasukkan dan dicampur selama 2 menit. Kompon selanjutnya ditambahkan akselerator dan sulfur. Kompon yang sudah jadi dibuat lembaran menggunakan open mill pada suhu 70 °C.

## Pengujian Viskositas ML(1+4) 100 °C
Pengujian viskositas dilakukan pada suhu 100 °C menggunakan MonTech Mooney Viscometer , dengan preheat 1 menit, set time 4 menit dan waktu relaksasi 1 menit.

## Pengujian Sifat Mekanik
Pengujian sifat mekanik terdiri dari pengujian kekerasan menggunakan Shore A Mitutoyo mengikuti standar ASTM D2240. Pengujian kuat tarik menggunakan Gotech Testing Machine dengan mengikuti ASTM D412.
Bahan Formula (phr) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NR RSS1 95 95 95
95 95 95
95 95 95 BR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Aktiplast 8 0 0,01 0,03 0,05 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 ZnO 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 Asam stearat 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 TMQ 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 6PPD 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 CB N 2200 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 57,89 Parafinic oil 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0 1,5 2,3 2,7 Parafin wax 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 Coumarone resin 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 Silika 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 Si-69 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 CBS 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 Sulfur 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Table 1 . Formulasi kompon karet dengan variasi peptizer .
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 17, No. 3, April 2016, hal. 110-114

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 1 memperlihatkan karakteristik viskositas dari penambahan aktiplast 8 ( peptizer kimia) dan processing oil ( peptizer fisika) pada kompon karet.
Penambahan peptizer kimia sampai kadar 0.07 phr cederung tidak merubah nilai viskositas. Sementara itu, penambahan peptizer fisika sampai kadar 2.7 phr memiliki kecenderungan dimana semakin tinggi dosis peptizer yang digunakan, maka semakin rendah nilai viskositas kompon karet yang dihasilkan. Nilai viskositas kompon karet yang rendah dapat mengakibatkan waktu pencampuran yang digunakan semakin cepat dan semakin rendah daya, sehingga biaya produksi yang dikeluarkan lebih murah.
Pada Gambar 1 terlihat bahwa penambahan peptizer kimia 0 phr maka mekanisme proses mastikasi bergantung peptizer fisika (menggunakan 1,9 phr processing oil ), sedangkan ketika peptizer fisika tidak digunakan maka mekanisme proses mastikasi yang terjadi dipengaruhi oleh penambahan peptizer kimia (menggunakan 0,03 phr aktiplast 8). Dari kedua grafik
tersebut terlihat bahwa dosis penambahan peptizer kimia yang diperlukan cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan dosis peptizer fisika untuk menghasilkan nilai viskositas mooney yang hampir sama, hal tersebut terlihat dari grafik dimana penambahan peptizer kimia sebesar 0,03 phr menghasilkan nilai viskositas karet yang tidak jauh berbeda dengan penambahan peptizer fisika sebesar 1,9 phr . Hal tersebut dapat terjadi karena peptizer kimia sangat reaktif dibandingkan dengan peptizer fisika [6,8].
Mekanisme penurunan nilai viskositas pada penambahan peptizer fisika hampir sama dengan mekanisme mastikasi, dimana thermomechanical break down dari karet terjadi pada suhu rendah, peptizer fisika berperan sebagai internal lubricant dan mengurangi viskositas karet tanpa memutuskan rantai polimernya, umumnya mekanisme ini dibantu oleh adanya zinc stearate yang berperan sebagai internal molekular lubricant pada proses mastikasi seperti diperlihatkan pada Gambar 2 [8].
Gambar 3 memperlihatkan proses mechanical break down rantai molekul karet yang panjang karena terpengaruh oleh high shear dari peralatan mixing. Oleh karena itu, rantai dengan unsur radikal terbentuk dan menyebabkan terjadinya rekombinasi rantai molekul jika keadaan tidak stabil. Namun pada keadaan atmosferik oksigen dari radikal akan terlarut dan stabil sehingga rantai molekul menjadi pendek dan berat molekul akan menurun, akibatnya viskositas menjadi rendah [8].
Lain halnya dengan peptizer kimia, penurunan nilai viskositas terjadi karena adanya rantai karet yang
Gambar 1 . Grafik perubahan variasi peptizer kimia (a) dan fisika (b) terhadap nilai mooney viscosity.
(a)
(b) Gambar 2 . Pembentukan radikal pada rantai isopren dikarenakan penambahan peptizer fisika.
Pengaruh Variasi Peptizers Terhadap Viskositas dan Sifat Fisik Kompon Karet ( L. A. Wisojodharmo )
terputus sehingga berat molekul menjadi rendah dan viskositas menjadi rendah [9].
Gambar 4 memperlihatkan pengaruh penambahan variasi penambahan peptizer kimia dan fisika terhadap kekerasan kompon karet, dari kedua grafik tersebut terlihat bahwa kekerasan kompon karet cenderung tidak berubah. Namun pada grafik penambahan peptizer fisika terlihat adanya kecenderungan penurunan kekerasan pada dosis diatas 2,5 phr , hal tersebut mungkin saja terjadi karena semakin tinggi peptizer fisika yang digunakan maka internal lubricant pada kompon karet akan semakin tinggi akibatnya kekerasan pada kompon karet cenderung lebih rendah [10].
Karakteristik kekuatan tarik kompon karet diperlihatkan pada Gambar 5. Dari kedua grafik tersebut terlihat bahwa pengaruh penambahan peptizer kimia dan fisika pada dosis tersebut tidak mempengaruhi sifat kuat tarik kompon karet secara signifikan, namun hal tersebut harus diteliti lebih lanjut pada dosis yang lebih tinggi terutama pada penambahan peptizer kimia. Hal tersebut didasari dari mekanisme penurunan viskositas yang terjadi pada penambahan peptizer kimia adalah pemotongan rantai karet sehingga meningkatkan jumlah
rantai polimer dengan berat molekul yang rendah, akibatnya penurunan nilai kekuatan tarik dari kompon karet lebih besar jika dibandingkan dengan penambahan peptizer fisika [11].

## KESIMPULAN
Penambahan peptizer kimia dengan dosis sampai 0.07 phr dan peptizer fisika sampai 2.7 phr yang digunakan dalam penelitian ini dapat menurunkan viskositas kompon karet sehingga memudahkan dalam pemrosesan kompon karet, tanpa menurunkan sifat fisik dari kompon karet. Namun perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dosis optimum peptizer yang digunakan tanpa menurunkan sifat fisik kompon karet.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui program “Rekayasa Nanomaterial Polimer Alam Untuk Ban Pesawat Tahun Anggaran 2015” atas dukungan finansial pada penelitian ini.
Gambar 4 . Pengaruh variasi penambahan peptizer kimia (a) dan fisika (b) terhadap kekerasan kompon karet.
(a) (b) (a) (b) Gambar 5 . Pengaruh variasi penambahan peptizer kimia (a) dan fisika (b) terhadap kekuatan tarik kompon karet.
Jurnal Sains Materi Indonesia Vol. 17, No. 3, April 2016, hal. 110-114

## DAFTAR ACUAN
[1]. Masyrukan, “Karakterisasi Bahan Karet Untuk Keperluan Gasket Kendaraan Terhadap Pengaruh kandungan Sulfur”. Prosiding Simposium Nasional RAPI XII, FT UMS 2013 , Jurusan Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, hal. M87-M94.
[2]. K. Pitta dkk. “Pengaruh Jumlah Dan Ukuran Potongan Ban Karet Berbetuk Kubus Sebagai Subtitusi Agregat Kasar Terhadap Modulus Elastisitas Beton”. Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, 2008.
[3]. W. Arayapranee and G.L. Rempel. “Effects of Polarity on the Filler-Rubber Interaction nd Properties of Silica Filled Grafted Natural Rubber Composites”. Journal of Polymers , vol 2013, pp. 1-9, 2013.
[4]. E.E Ehabe et al. “Relations between high- temperature mastication and mooney viscosity relaxation in natural rubber”. Journal of Applied Polymer Science , vol. 113, no. 5, pp. 2785-2790, 2009.
[5]. Ridha Arizal “Proses Pencampuran , Mixing dan Efisiensi”. Pelatihan Fundamental of Rubber Technology (Product Design, Compounding, Processing & Testing), 2015.
[6]. PPEI. “Kumpulan Makalah Pelatihan Desain Kompon Barang Jadi Karet”. Kementerian Perdagangan, 23-27 Maret 2015.
[7]. K.N. Utpal. “Polymer Science: Polymer Additives and Compounding”. Division of Material Science, Shri Ram Institute for Industrial Research, Delhi, July 2007, pp. 1-29
[8]. Rattanasom N, Prasertsri S. “Mechanical Properties, Gas Permeability and Cut Growth Behaviour of Natural Rubber Vulcanizates: Influence of Clay Types and Clay/Carbon Black Ratios. Polym Test , vol. 31, no. 5, pp. 645-53, August. 2012.
[9]. Riyajan SA, Intharit I, Tangboriboonrat P. “Physical Properties of Polymer Composite: Natural Rubber Glove Waste/Polystyrene Foam Waste/Cellulose”. Ind. Crop. Prod., vol. 36, no. 1, pp. 376-382,March 2012.
[10]. Sae-Oui P*, Sirisinha C, Hatthapanit K. “Properties of Natural Rubber Filled with Ultra Fine Acrylate Rubber Powder”. J. Elastom. Plast ., vol. 42, no. 2, pp.139-150, March 2010.
[11]. Amnuaypornsri S, Kawahara S, Toki S, Hsiao BS, Hikosaka M, Sakdapipanich J, Tanaka Y. “Strain- Included Crystallization of Unvulcanized Natural Rubber Measured by Synchrotron X-Ray Diffraction”. KGK-Kaut Gummi Kunst , vol. 65, no 6, pp. 46-50, June 2012.